Giunzione Josephson
# Giunzione Josephson

La giunzione Josephson è composta da due strisce di superconduttori separate da un dielettrico. Alla base del funzionamento della giunzione Josephson vi è il fenomeno fisico dell'effetto tunnel della coppia di Cooper attraverso lo strato di isolante.

L'effetto Josephson è stato teorizzato e poi verificato sperimentalmente all'inizio degli anni sessanta e lega alla frequenza di una radiazione elettromagnetica la caduta di potenziale che ha luogo nella giunzione tra due metalli in particolari condizioni di lavoro.

La giunzione Josephson prende il nome da Brian D. Josephson che nel 1962 predisse l'effetto . Le prime giunzioni Josephson furono realizzate un anno dopo da Philip Warren Anderson e John Martin Rowell.

## Introduzione

La giunzione Josephson si basa sull'effetto tunnel, un effetto caratteristico della meccanica quantistica. La figura mostra due elettrodi metallici di niobio isolati da un isolante spesso, tranne che in una regione, dell'ordine del μm², in cui sono separati da una sottile barriera di pochi nm di ossido di alluminio. Se la temperatura è sufficientemente alta, superiore a quella critica degli elettrodi (Tc = 9,2 K nel caso del niobio), la barriera tunnel si comporta come una resistenza $R_{n}\$, che segue la legge di Ohm. Il valore della resistenza dipende esponenzialmente dallo spessore della barriera, a causa dell'effetto tunnel.

Al di sotto della temperatura critica Tc il niobio diventa superconduttore, cioè si comporta come un condensato di bosoni, le coppie di Cooper, descrivibili mediante un parametro d'ordine complesso del tipo:

$\psi ={\sqrt {\rho }}e^{i\varphi }$

dove $\rho \$ è la densità delle coppie di Cooper e $\varphi \$ è la fase del parametro d'ordine. A bassa temperatura (T<Tc) la conduzione attraverso la barriera tunnel non segue più la legge di Ohm, perché le cariche elettriche responsabili del passaggio di corrente attraverso la giunzione non sono più gli elettroni "liberi" di un metallo, ma le coppie di Cooper e le quasiparticelle, elettroni o lacune, originate dallo stato eccitato delle coppie di Cooper. Le coppie di Cooper possono trasportare corrente senza caduta di potenziale e sono quindi responsabili del tratto verticale al centro della figura relativa alla caratteristica I-V della giunzione Josephson. Le quasiparticelle sono normalmente legate da un gap di energia Δ in una coppia di Cooper e non possono contribuire alla conduzione finché non viene applicata alla giunzione una differenza di potenziale V = Δ/2e che fa superare loro il gap di energia. A quel punto le quasiparticelle contribuiscono significativamente al passaggio di corrente elettrica dando luogo ad una risposta che sostanzialmente segue la legge di Ohm. Questo fatto lo si può osservare nella figura della caratteristica I-V della giunzione come un brusco aumento della corrente ad una data tensione ed un comportamento lineare per tensioni superiori.

## Le equazioni di Josephson

Applicando una corrente di polarizzazione $I_{b}\$ tra i due elettrodi della giunzione le coppie di Cooper possono passare attraverso la barriera per effetto tunnel non sviluppando una differenza di potenziale tra gli elettrodi, ma semplicemente una differenza di fase $\delta$ che è legata alla corrente di polarizzazione da quella che è detta I equazione di Josephson:

$I_{b}=I_{c}\sin \delta \$

Tale equazione stabilisce che la corrente può scorrere attraverso la giunzione senza tensione ai capi fino ad una corrente massima $I_{c}\$, detta corrente critica. Si può mostrare che vi è un forte legame tra la corrente critica e la resistenza di Tunnel. Infatti dalla teoria BCS segue che tale legame valga:

$I_{c}={\frac {\pi \Delta }{2eR_{n}}}\tanh {\frac {\Delta }{2kT}}\$

Dove $\Delta \$ è la gap di energia dei due elettrodi superconduttori, cioè l'energia di legame delle coppie di Cooper. L'espressione è valida se le dimensioni delle giunzioni sono piccole rispetto alla cosiddetta lunghezza Josephson, vedi nel seguito. Se le dimensioni della giunzione sono maggiori di tale lunghezza, normalmente dell'ordine della decina μm, bisogna tenere conto della variazione spaziale della fase, quindi l'equazione diventa più complessa.

La figura mostra la caratteristica corrente tensione di una tipica giunzione Josephson di $5\times 5\ \mu m^{2}$. Se la corrente di polarizzazione parte da zero ed è aumentata, la giunzione rimane nello stato di tensione zero (la linea centrale verticale) fino a quando è raggiunta la corrente critica di circa 70 µA. A questo punto la caratteristica va improvvisamente nello stato a tensione pari alla gap di energia dei superconduttori divisa la carica dell'elettrone in questo caso $V_{g}=2.75\ mV$. Aumentando ulteriormente la corrente di polarizzazione, si ottiene un comportamento ohmico reversibile (ramo di destra in alto) con una pendenza data proprio da $R_{n}\$. Diminuendo la corrente di polarizzazione, la giunzione procede lungo la stessa curva, quando segue la branca inferiore per arrivare a tensione zero.

La seconda equazione di Josephson descrive la dinamica della differenza di fase quando una differenza di potenziale finita V è applicata alla giunzione Josephson:

    ${\frac {d\delta }{dt}}={\frac {2e}{\hbar }}V={\frac {2\pi }{\Phi _{o}}}V\$

La grandezza $\Phi _{o}={\frac {h}{2e}}\$ viene chiamato quanto di flusso magnetico ed è una grandezza che dipende solo da costanti naturali. Questa equazione implica che applicando una differenza di potenziale costante la fase cresce linearmente nel tempo. Di conseguenza la corrente diventerà una corrente alternata con ampiezza $I_{c}\$ e frequenza $V/\Phi _{o}\$. Questo comporta che una giunzione Josephson è un perfetto convertitore tensione frequenza.

La resistenza normale di una giunzione Josephson è inversamente proporzionale all'area dei due superconduttori affacciati, mentre la densità di corrente $J_{c}\$ critica è inversamente proporzionale all'area della giunzione, ed è il parametro da considerare per definire le proprietà generali della barriera. La lunghezza Josephson è infatti definita come:

    $\lambda _{J}={\sqrt {\frac {\Phi _{o}}{4\pi \mu _{o}J_{c}\lambda }}}$

dove $\lambda \$ è la lunghezza di penetrazione nel superconduttore, la formula è scritta trascurando lo spessore della barriera stessa. Se le dimensioni della giunzione sono piccole rispetto a $\lambda _{J}\$, quanto detto circa le equazioni di Josephson ed il legame tra corrente critica ed $R_{n}\$ vale con buona approssimazione. Quando le dimensioni diventano maggiori di tale lunghezza, la fase diventa una funzione dipendente dallo spazio nella regione della giunzione e la fenomenologia diventa più complicata. Le giunzioni Josephson, essendo costituite da due elettrodi affacciati a distanza molto ravvicinata, hanno naturalmente una capacità elettrica, proporzionale all'area affacciata e poco dipendente dallo spessore della barriera: le giunzioni più comuni hanno capacità tipiche di $50\ fF/\mu m^{2}$.

## Induttanza Josephson

La giunzione Josephson si comporta come una induttanza variabile per piccoli segnali variabili nel tempo.

Immaginiamo di polarizzare una giunzione Josephson ad un corrente inferiore al valore critico per la prima equazione di Josephson:

    $I_{o}=I_{c}\sin \delta _{o}\$

Se sovrapponiamo un piccolo segnale:

    $I_{o}+dI=I_{c}\sin(\delta _{o}+d\delta )\approx I_{c}\sin \delta _{o}+I_{c}\cos \delta _{o}d\delta \$

(l'approssimazione è fatta con la serie di Taylor), quindi

    $dI\approx I_{c}\cos \delta _{o}d\delta \$

Quindi:

    ${\frac {d{\delta }}{dt}}={\frac {1}{I_{c}\cos \delta _{o}}}{\frac {dI}{dt}}\$

Sostituendola nella II equazione di Josephson :

    $V(t)={\frac {\hbar }{2e}}{\frac {1}{I_{c}\cos \delta _{o}}}{\frac {dI}{dt}}\$

La grandezza :

    $L_{J}={\frac {\hbar }{2e}}{\frac {1}{I_{c}\cos \delta _{o}}}\$

Si comporta a tutti gli effetti circuitali come una induttanza in quanto è la costante di proporzionalità tra derivata della corrente e differenza di potenziale. Ma in più è una induttanza la cui variazione può essere determinata dalla corrente di polarizzazione, infatti se la corrente di polarizzazione viene aumentata, aumenta $\delta _{o}\$ e quindi il suo coseno al denominatore diminuisce e quindi l'induttanza Josephson cresce.

## Modello RSJ

La caratteristica corrente tensione della figura è chiaramente isteretica, con due stati di tensione uno a $V=0\$ e $V\neq 0\$ rispettivamente per una corrente di polarizzazione più bassa che la corrente critica $I_{c}\$. La resistenza dinamica (la pendenza) dipende fortemente dal punto di lavoro, raggiungendo valori alti per tensioni inferiori a $V_{g}\$. Il comportamento non lineare dipende dal tunneling di quasiparticelle; infatti, oltre alle coppie di Cooper per tensioni superiori a $V_{g}\$, la corrente dipende anche da tale tipo di portatori di carica. Per eliminare tale comportamento si può porre in parallelo alla giunzione una opportuna resistenza di shunt.

In questo caso, se si ha una resistenza di shunt esterna,si descrive il comportamento della giunzione mediante un semplice modello ad elementi discreti come mostrato nella figura, immaginando di porre a massa l'elettrodo inferiore, l'equazione del nodo. Per polarizzazione in corrente diventa:

$I_{b}=I_{c}\sin \delta +{\frac {V}{R}}+C{\frac {dV}{dt}}\$

dove $I_{b}\$ è la corrente di polarizzazione e $V\$ la tensione ai capi della giunzione. Tale equazione una volta che si esprima la tensione in funzione della seconda equazione Josephson:

${\frac {\hbar C}{2e}}{\frac {d^{2}\delta }{dt^{2}}}+{\frac {\hbar }{2eR}}{\frac {d\delta }{dt}}+I_{c}\sin \delta =I_{b}\$

Il parametro adimensionale:

$\beta _{c}={\frac {2\pi R^{2}I_{c}C}{\Phi _{o}}}\$

pone una demarcazione tra comportamento isteretico $\beta _{c}\ >0.7$ e non per valore inferiore.

